# 목질판상제품의 물리·기계적성질 시험방법

1. 적용범위
  이 방법은 합판, 섬유판, 파티클보드 등의 목질판상제품과 이를 바탕소재로 한 목질마루판의 물리·기계적성질의 측정시험방법에 대하여 규정한다. 단, 목질판상제품의 종류 및 특성에 따라 요구되는 항목의 시험방법을 적용한다.
　
2. 시험편
  물리·기계적성질 측정시험의 시험편은 원판의 중앙부분에서 각 시험항목에 따라 채취한다. 시험편은 기건상태(1)인 것 또는 온도(20±2)℃, 습도 (65±5)%에서 항량(2)에 달한 것으로 한다.
  주(1) 기건상태란 환기가 잘 되는 실내에 시험편을 7일 이상 방치한 것을 말한다.
     (2) 항량이란 24시간마다 질량을 측정하여, 그 변화율이 0.1% 이하의 것을 말한다.
　
3. 치수 측정방법
  원판의 두께, 나비 및 길이를 측정하며, 섬유판 및 파티클보드에 대하여는 모서리의 직각도를 동시에 측정한다.

 3.1 두께  두께는 0.05㎜ 이상의 정밀도를 갖는 측정기를 사용하여, <그림 1>과 같이 모서리에서 20㎜ 이상 안쪽의 4점을 측정하고 그 평균값으로 한다. 이 경우 측정기가 시료의 표면에 접하는 부분은 지름 6㎜ 이상의 원형으로 한다. 다만 표면에 치장을 하여 표면에 있는 경우는 볼록한 부분을 측정한다.
 3.2 나비 및 길이  나비 및 길이는 1㎜ 이상의 정밀도를 갖는 측정기를 사용하여, <그림 2>와 같이 모서리로부터 100㎜ 안쪽에서 각 변에 평행한 나비 및 길이를 2곳씩 측정하고 그 평균값으로 한다.

<img id="32992752">
</img>
 3.3 직각도  직각도는 KS B 5204에 규정한 직각자(평형 직각자 1급, 호칭치수 1000)를 사용하여, <그림 3>과 같이 시료를 직각자에 맞추고, 각에서 1,000㎜ 부위에서 직각자와 시료 사이에 발생하는 틈(δ)을 0.5㎜ 이상의 정밀도를 갖는 측정기로 네 모서리를 측정한다. 또한 시료의 변 길이(l)가 1,000㎜ 미만일 경우에는 변 길이의 끝부분에서 틈 사이를 측정하고 다음 식에 따라 환산한다.

<img id="32992776">
</img>
　
4. 밀도 시험방법
 4.1 시험편  밀도 시험편의 치수는 100㎜?100㎜로 한다.
 4.2 시험방법  밀도는 <그림 4>에 나타낸 측정 위치에서 나비, 길이 및 두께를 측정하고, 각각의 평균값에 의해 부피(V)를 구한다. 그리고 질량(w1)을 측정하여 다음 식에 따라 밀도를 계산한다. 이 경우 두께는 0.05㎜, 나비 및 길이는 0.l㎜, 질량은 0.1g의 정밀도로 측정하고, 밀도는 0.01g/㎤ 단위까지 산출한다.

<img id="32992782">
</img><img id="32992784">
</img>　
5. 함수율 시험방법
 5.1 시험편  함수율 시험편의 치수는 100㎜?100㎜로 한다.
 5.2 시험방법  함수율은 시험편의 질량(w1)을 측정한 후 (103±2)℃의 공기건조기에 넣어 항량이 될 때의 질량(w0)을 측정하고, 다음 식에 따라 소수 첫째자리까지 함수율을 계산한다.

<img id="32992796">
</img>
　
6. 휨강도 시험방법
 6.1 시험편  휨강도 시험편의 치수는 나비 50㎜?길이 (스팬+50)㎜이며, 스팬은 공칭두께의 15배로 하되 150㎜ 이상이 되어야 한다. 시험편은 원판의 길이방향과 나비방향으로 각각 채취한다.
 6.2 시험방법  휨강도 시험은 <그림 5>와 같은 시험장치를 사용하여 시험편의 표면에 평균 변형속도 약 10㎜/min의 하중을 가하고 그 최대하중(P)을 측정하여 다음 식에 따라 구한다. 합판의 경우에는 길이방향과 나비방향 시험결과의 평균값을 각각 나타내며, 섬유판 및 파티클보드의 경우에는 길이방향과 나비방향 시험결과의 각 평균값 중에서 작은 값으로 한다.

<img id="32992812">
</img>
　
7. 습윤시 휨강도 시험방법
 7.1 시험편  6.1과 같은 방법으로 채취한다.
 7.2 시험방법
 7.2.1 습윤시 휨강도 A시험  시험편을 (70±3)℃의 온수 중에 2시간 담그고 다시 상온수 중에 1시간 담근 후 젖은 상태에서 6.2와 같이 휨강도 시험을 한다. 습윤시 휨강도를 측정할 때의 시험편 치수는 물에 담그기 전의 치수로 한다.
 7.2.2 습윤시 휨강도 B시험  시험편을 끓는 물에 2시간 담그고 다시 상온수에서 1시간 담근 후 젖은 상태에서 6.2와 같이 휨강도 시험을 한다. 습윤시 휨강도를 측정할 때의 시험편 치수는 물에 담그기 전의 치수로 한다.
　
8. 흡수율 시험방법
 8.1 시험편  흡수율 시험편의 치수는 100㎜?100㎜로 한다.
 8.2 시험방법  흡수율 시험은 수침 전에 시험편의 질량을 측정한 후 (20±1)℃의 물속에 수면(3)에서 약 3㎝ 깊이에 수평하게 놓고, 24시간 경과 후 시험편을 꺼내어 표면에 남아 있는 잉여 수분을 제거한 다음에 약 120㎜?120㎜의 흡수지(10매)(4) 위에 놓고, 그 위에 같은 크기의 약 3㎏의 판 모양의 추를 포개고 약 30초 후에 들어내어 10분 이내에 질량을 측정한다. 흡수율은 다음 식에 따라 계산한다.
     주(3) 물의 pH는 6±1이 바람직하다.
    (4) 품질이 200g/㎡인 흡수지를 사용한다.

<img id="32992815">
</img>
　
9. 흡수두께팽창률 시험방법
 9.1 시험편  흡수두께팽창률 시험편의 치수는 50㎜?50㎜로 한다.
 9.2 시험방법  흡수두께팽창률 시험은 미리 시험편 중앙부의 두께를 정밀도 0.05㎜의 다이얼게이지 또는 마이크로미터로 측정하고, 20±1℃의 물속에 수면에서 약 3㎝ 깊이에 수평하게 놓고, 24시간 경과 후에 꺼내어 표면의 수분을 제거하고 두께를 측정하여, 다음 식에 따라 흡수두께팽창률을 계산한다.

<img id="32992818">
</img>
　
10. 박리강도 시험방법
 10.1 시험편  박리강도 시험편의 치수는 50㎜?50㎜로 한다.
 10.2 시험방법  박리강도 시험은 <그림 6-1~3>에 나타낸 강재 또는 알루미늄 블록에 에폭시계 수지 또는 핫멜트 접착제로 시험편을 접착하고, 시험편의 표면에 수직으로 인장하중을 가하여 박리 파괴시의 최대하중(P′)을 측정하여 다음 식에 따라 계산한다. 인장하중의 속도는 2㎜/min로 한다.

<img id="32992822">
</img>
<img id="32992850">
</img>
<img id="32992852">
</img>
　
11. 나사못유지력 시험방법
 11.1 시험편  나사못유지력 시험편의 치수는 50㎜?100㎜로 한다.
 11.2 시험방법  나사못유지력 시험은 호칭 지름 2.7㎜, 길이 16㎜의 나사못을 <그림 7>에 나타낸 위치(표면 및 측면)에 수직으로 나사부 11㎜를 박아 넣고(5) 시험편을 고정하여 나사못을 수직으로 잡아당긴다. 인발하중의 속도는 2㎜/min로 하고, 최대하중을 각각 측정하여 2곳의 평균값을 나사못유지력으로 한다.
       주(5) 나사를 박기 전에 미리 약 2㎜ 지름의 드릴로 약 3㎜의 깊이의 안내 구멍을 뚫어 놓는 것이 좋다.
<img id="32992912">
</img>

　
12. 평면인장강도 시험방법
 12.1 시험편  평면인장강도 시험편의 치수는 50㎜?50㎜로 한다.
 12.2 시험방법  평면인장강도 시험은 한 변이 20㎜인 정사각형 또는 면적 400㎟의 원형 접착면을 갖는 어태치먼트를 시험편의 표면 중앙에 접착제로 접착하고, 어태치먼트 접착면의 가장자리를 따라서 바탕판까지의 깊이로 표면치장재를 예리한 칼로 절단한 후, 시험편 및 어태치먼트를 <그림 8>과 같이 고정하여 접착면을 직각 방향에 2㎜/min의 하중속도로 잡아당겨 박리 또는 파괴시의 최대하중(P')을 측정하여 다음 식에 따라 계산한다.
<img id="32992955">
</img>

　
13. 재검토기한 
  ?훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정?(대통령훈령 제334호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2020년 12월 28일까지로 한다.